## PENURUNAN KADAR LOGAM DALAM AIR  KADMIUM MENGGUNAKAN ADSORBEN  ZEOLIT ALAM ACEH

## REMOVAL OF CADMIUM FROM WATER USING NATURAL ZEOLITE ACEH
Cut Raziah 1 , Zerlinda Putri 2 , Atika Rahmi Lubis2, Sofyana2, Zuhra 2 , Suhendrayatna 2 , Sri Mulyati 2* 1 Program Studi Magister Teknik Kimia, Program Pascasarjana  Universitas Syiah Kuala
2 Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala
* email : sri.mulyati@unsyiah.ac.id

## Abstrak
Limbah logam kadmium (Cd) dalam air tanah merupakan permasalahan yang perlu ditangani dengan serius  karena  dapat  menyebabkan  gangguan  kesehatan  bagi  manusia.  Berbagai  metode  pemisahan logam  Cd dalam air tanah telah dilakukan diantaranya  metode adsorpsi, oksidasi, filtrasi, membran dan  lain-lain. Pada  penelitian  ini  digunakan  proses  adsorbsi  menggunakan  zeolit  alam  Aceh. Proses ini  diharapkan  dapat  mereduksi  logam  Cd  seefektif  mungkin.  Proses  adsorpsi  dilakukan  dengan variasi  waktu  kontak,  dosis  adsorben, pH,  dan  konsentrasi  awal  logam  Cd.  Hasil  analisa  kristalisasi nano  zeolit  alam  Aceh  menggunakan X-Ray  Fluorescence (XRF)  dengan  perbandingan  Si/Al  zeolit 4,36%.  Analisis  kualitas  air  terhadap  kandungan  logam  Cd  menggunakan  alat atomic  adsorption Spectrophotometer (AAS) standar AA 630. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  isotermal adsorbsi dari  zeolit  alam  terhadap  logam  kadmium  mengikuti  isotherm  freundlich.  Sedangkan  kinetika adsorpsi  dari  proses  adsorbsi  logam  kadmium  dengan  menggunakan  zeolit  adalah  orde  dua  semu dengan k 2 adalah 1,53.
Kata kunci : nano-zeolite, logam Cd, kinetika adsorpsi, isotermal.

## Abstract
The  presence  of  Cadmium  (Cd)  in  groundwater  is an  issue that needs  serious handling  as  it  causes problems to human health. The removal of Cadmium (Cd) can be done by various methods such as adsorption, oxidation, filtration, and many more. In this study, the method used was adsorption using Aceh  natural  zeolite.  This  process  was  expected  to  reduce  Cd  metal  as  effectively  as  possible.  The adsorption was conducted by varying contact time, adsorbent dosage, pH and initial concentration of Cd metal. The crystallized Aceh natural zeolite was characterized by X-Ray Fluorescence (XRF) with Si/Al  zeolite  ratio  of  4.36  %.  The  concentration  of  Cadmium  in  water  was  analyzed  by  means  of Atomic  Adsorption  Spectrophotometer  (AAS)  standard  AA  630.  The  results  showed  that  the adsorption  of  cadmium  in  water  solution  by  Aceh  natural  zeolite  occurred  according  to      the Freundlich adsorption model. While the adsorption kinetic from the process was found to be a pseudo second order with k 2 value of 1.53.
Keywords : nano-zeolite, Cd metal ion, the adsorption kinetic, isotherm.

## Pendahuluan
Air  merupakan  kebutuhan  pokok  yang sangat  penting  untuk  berbagai  keperluan  dalam setiap  kehidupan  mahluk  hidup.  Secara  umum pemakaian air digunakan dalam tiga sektor yaitu sektor  pertanian  (70%),  sektor  industri  (19%) dan  sektor  domestik  (11%)  [2].  Pada  saat  ini polutan-polutan  berbahaya  telah  mencemari sebagian besar air tanahyang dapat menimbulkan masalah  bagi  kesehatan  manusia.  Salah  satu polutan tersebut adalah adanya logam berat yang terdapat  pada  air.  Keberadaan  logam  menjadi perhatian  penting  karena  senyawa  ini  bersifat
toksis, non  biodegradable dan  mempunyai tendensi  yang  terakumulasi  dalam  organisme hidup  [12,14,16].  Logam  berat  masuk  ke lingkungan  berasal  dari  aktivitas  industri  seperti industri  pengolahan  logam,  pembuatan  baterai, penyamakan,  metalurgi  dan  industri  pembuatan pupuk.  Logam  berat  masuk  ke  dalam  tubuh melalui  pernafasan,    tertelan  melalui  makanan dan juga teradsorpsi melalui kulit [6].
Logam berat berbahaya yang dapat mencemari  lingkungan  terdiri  dari  kadmium (Cd), krom (Cr), nikel (Ni), merkuri (Hg), timbal (Pb),  dan  arsen  (As).  Setelah  Merkuri  (Hg),
logam  kadmium  (Cd)  merupakan  unsur  logam berat  yang  paling  beracun.  Oleh  sebab  itu  perlu dilakukan penanganan khusus dalam menentukan metode yangefisien dan efektif untuk menghilangkannya didalam air tanah. Pemerintah  menetapkankadar  maksimum  Cd dalam  air  minum  yaitu    0,01  mg/l  yang  tetuang didalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI No.492/Menkes/Per/IV/2010.
Berbagai  macam  teknologi  yang  telah dilakukan  untuk  dapat  mengurangi  kandungan logam Cd didalam air seperti adsorpsi [1,5,6,7,9].  Sejauh  ini  proses  adsorpsi  menjadi proses  yang  paling  banyak  digunakan  karena proses ini mudah, sederhana dan ramah terhadap lingkungan [16]. Adsorben yang umum digunakan  antara  lain  zeolit,  tanah  lempung, karbon  aktif,  biomassa  dan  material  polimer. Adsorben  tersebut  memiliki  kapasitas  adsorbsi yang rendah.
Seiring  dengan  adanya  perkembangan nanoteknologi  yang  semakin  pesat  telah  banyak dilakukan  penelitian  tentang  partikel-partikel berukuran  nanometer.  Untuk  ion  logam  zeolit dengan  ukuran  nano  partikel  dimanfaatkan sebagai  media  pertukaran  ion,  selain  itu  juga sebagai  adsorben  yang  sangat  efektif  dalam penyerapan ion logam. Secara parsial pemisahan dengan  metode  adsorpsi  dan  filtrasi  telah dilakukan  oleh  sejumlah  peneliti,  akan  tetapi belum  memberi  hasil  secara  optimal.  Hybrid nano  zeolit  adsorpsi  merupakan  salah  satu pilihan  proses  yang  dapat  digunakan  untuk menghilangkan  logam  Cd  yang  terkandung  di dalam  air  tanah.  Proses  ini  diharapkan  dapat memberi  efisiensi  proses  yang  lebih  baik. Penggunaan nano-partikel sebagai media penyerap diharapkan dapat memberikan kapasitas adsorpsi yang lebih baik.
Proses adsorpsi logam Cd dilakukan dengan menggunakan  zeolit  alam  Ujung  Pancu  Aceh sebagai adsorben. Zeolit alam dikecilkan sampai ukuran nano. Kemudian larutan sampel dimasukkan ke dalam kolom adsorpsi yang berisi nano-zeolitalam  Aceh  sehingga  terjadi  proses penyerapan  logam  Cd.  Variabel  waktu  kontak, pH sampel, dosis adsorben dan konsentrasi awal sampel diuji untuk diketahui efisiensi penyisihan logam Kadmium. Selanjutnya dipelajari isothermal adsorpsi dan kinetika reaksi.
Kualitas  larutan  sampel  hasil  penyisihan logam  Cd  dengan  cara  adsorpsi  diukur  dengan menggunakan  sebuah  alat Atomic  Adsorption Spectrophotometer (AAS) shimadzu AA 630,
Metode penelitian
Penyiapan Adsorben Nano Zeolit Alam
Adsorben  yang  digunakan  adalah  zeolite alam Aceh. Zeolit alam yang berbentuk bebatuan dibersihkan  dari  bahan  pengotor.    Batu  zeolit alam  ditumbuk  dengan  palu stainless  stell untuk memperkecil  ukuran  hingga  dapat  dijadikan umpan  alat  penghalus  ( ball-mill ).  Setelah  halus zeolit  disaring  dengan  menggunakan  ukuran ayakan  200  mesh,  hasil  yang  lolos  dari  ayakan dihaluskan  kembali  dengan  menggunakan ball mill selama  10  jam  sampai  didapat  ukuran nanopartilkel.

## Karakterisasi  Adsorben  nano  zeolite  alam Aceh
Uji  komposisi  kimia  adsorben  nano zeolite  dilakukan  dengan  menggunakan  alat  X- Ray Fluorescene (XRF). Sampel disinari dengan sinar-X  yang  menyebabkan  terjadinya  emisi fluoresens sinar-X.

## Pengaruh waktu kontak terhadap penyerapan logam Cd
Adsorben  sebanyak  10  g  dimasukkan  kedalam beaker  glass 250  mL,  kemudian  sampel  logam dengan konsentrasi tertentu ditambahkan sebanyak 100 mL. Kemudian dilakukan pengadukan selama 120 menit. Setiap interval 20 menit  sampel  diambil  dan  dianalisa  kandungan logam  kadmium  yang  terdapat  di  dalam  sampel. Variabel  konsentrasi  logam  Cd  dalam  sampel (20,40,60,80,  dan  100)  mg/l.  Kecepatan  putaran pengaduk  adalah  100  rpm.  Setelah  itu  filtrat disaring  dan  dilakukan  analisa  logam  kadmium yang terkandung dalam filtrat.
Pengaruh dosis adsorben terhadap
penyerapan  logam Cd
Dosis  adsoben  yang  divariasikan  terdiri  dari (1,2,3,4,5,6,7,8,9, dan 10) g. Percobaan dilakukan  dengan  mengontakkan  sampel  logam dengan  konsentrasi  tetap  yaitu  40  mg/l.  Proses adsorbsi  dilakukan  selama  40  menit  dengan kecepatan putaran pengaduk  100 rpm.

## Pengaruh  pH  sampel  terhadap  penyerapan logam Cd
pH  sampel  divariasikan  3,  4,  5,  6,  7,  8,  dan  9, kemudian  masing-masing  sampel  dengan  variasi pH dikontakkan dengan adsorben. Dosis adsorben  yang  digunakan  10  g,  konsentrasi sampel  40  g/mL  dan  volume  sampel  sebanyak 250 mL.

## Hasil Karakteristik nanozeolite alam Aceh
Hasil karakterisasi nanozeolite alam Banda Aceh ditunjukkan  pada  Tabel  1.  Dari  hasil  analisa tersebut  terlihat  bahwa  kandungan  silika  dan
alumina  mendominasi  komposisi  kimia  dari zeolite alam Aceh.
Perbandingan rasio Si/Al yang dimiliki oleh zeolit  alam  tanpa  aktivasi  sebesar  4,363,  yang menunjukkan  kerapatan  atom  Si  pada  struktur kerangka  kristal  zeolit  cukup  tinggi.  Zeolit dengan  kandungan  silika  tinggi  memiliki  sifat hidrofobik,  sebaliknya  untuk  zeolit  dengan kandungan  alumina  tinggi  bersifat  hidrofilik [20].
Tabel  1.  Karakterisasi  Zeolit  Alam  Dengan XRF Tanpa Aktivasi Senyawa Komposisi (% Berat) SiO 2 53,56 Al 2 O 3 20,83 Fe 2 O 3 11,46 CaO 5,7 MgO 3,58 SO 3 0,05 K 2 O 1,35 Na 2 O 1,27 P 2 O 5 0,172 TiO 2 1,098 Mn 2 O 3 0,164 Cr 2 O 3 0,009 Loss On Ignition 7,98

## Pengaruh Waktu Kontak
Pengaruh  waktu  kontak  terhadap  adsorpsi logam  kadmium  oleh  adsorben  zeolit  dilakukan dengan  cara  mencampurkan  100  ml  sampel logam  kadmium  dengan  konsentrasi  40  mg/L pada  10  g  adsorben  ke  dalam  beaker  glass. Kemudian dilakukan pengadukan dengan kecepatan 100 rpm. 0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 120 E fi si e n si P e n y e ra p a n (% )

## Waktu Kontak (menit)
Gambar  1.  Pengaruh  waktu  kontak  terhadap efisiensi penyerapanlogam Kadmium
Gambar  1  menunjukkan  pengaruh  waktu kontak  terhadap  penyisihan  logam  kadmium. Dari  gambar  diatas  dilihat  pengaruh  waktu kontak  terhadap  efisiensi  penyisihan  logam kadmium  berkisar  antara  0-20  menit  pertama efiensi  kenaikan  cukup  signifikan,  hal  ini dikarenakan  ketersediaan  permukaan  kontak yang  masih  cukup  banyak  untuk  menyerap logam  kadmium.  Kenaikan  interval  waktu selanjutnya  tidak  memberikan  kenaikan  yang cukup  berarti,dikarenakan  difusi  yang  lambat dari  kation  ke  dalam  pori  zeolit  [19].  Adsorpsi optimum  terjadi  pada  waktu  kontak  40  menit dengan effisiensi penyerapan sebesar 83,041% .

## Pengaruh Dosis Adsorben
Dosis  adsorben  juga  merupakan  variabel yang  berpengaruh  pada  proses  adsorpsi,  karena dapat  menentukan  kapasitas  adosrbsi  sebuah adsorben  pada  konsentrasi  awal  dari  adsorbat [13].  Disamping  itu  dosis  adsorben  juga  dapat menentukan  kuantitas  logam  yang  teradsorpsi. Semakin  banyak  zeolit  yang  ditambahkan  per satuan  volume  air  tanah  akan  meningkatkan massa logam berat terlarut yang teradsorpsi [17]. Pengaruh  dosis  adsorben  terhadap  efisensi penyerapan  dapat  dilihat  pada  Gambar  2.  Dari gambar  terlihat  efisiensi  penyerapan  meningkat secara signifikan dengan kenaikan dosis adsorben  dari  0  –  10  g/l.  Kenaikan  dosis selanjutnya  tidak memberikan  peningkatan kemampuan  penyerapan.  Hal  ini  dikarenakan dosis  adsorben yang  besar menyebabkan
terjadinya agregat dari partikel sehingga menurunkan luas permukaan spesifik menyebabkan  efisiensi  penyerapan  rendah  [4]. Dengan demikian  massa adsorben tanpa aktivasi sebesar 1 g dianggap lebih baik penyerapanannya, dengan persen removal sebesar 81,813 %.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 2 4 6 8 10 12 E fi s ie n s i P e n y e r a p a n (% ) Dosis Adsorben  (g/l) Gambar 2. Pengaruh dosis adsorben denganefisiensi penyerapan pada logam kadmium

## Pengaruh pH
Kondisi  pH  awal  dari  larutan  logam merupakan  salah  satu  variabel  yang  sangat penting  pada  proses  adsorpsi.  Kapasitas  serapan dari  ion  logam  dan  mekanisme  adsorpsi dipengaruhi  oleh  kondisi  pH  larutan  [3].  pH larutan  juga  dapat  mempengaruhi  muatan  pada permukaan  adsorben.  Nilai  pH  juga  dapat mempengaruhi  kesetimbangan  kimia,  baik  pada adsorbat maupun pada adsorben. Pada penelitian ini  pH  divariasikan  menjadi  (3,4,5,6,7,8,  dan  9) dengan  konsentrasi  Cd  sebesar  43,8  mg/l  pada waktu  40  menit.  Pengaruh  pH  terhadap  efisiensi penyerapan dapat dilihat pada Gambar 3.
Dari  gambar  terlihat  bahwa  pada  kondisi pH  asam  efisensi  penyerapan  logam    kadmium rendah.  Hal  ini  dikarenakan  pada  kondisi  ini permukaan  dari  sisi  aktif  dari  adsorben bermuatan  positif  sehingga  terjadi  kompetisi antara  ion  hydronium  dan  ion  logam  [6]. Efisiensi  penyerapan  meningkat  pada  pH  6  dan mencapai  nilai  maksimum  yaitu  81,856%  tanpa aktivasi.  Peningkatan  pH  sampai  pH  6, permukaan  aktif  dari  adsorben  menjadi  negatif menyebabkan  ion  kadmium  akan  lebih  mudah teradsorpsi  karena  adanya  gaya  elektrostatik antara permukaan adsorben dan logam kadmium. Pada range pH 7 - 9, efisiensi penyerapan logam menurun, hal ini diakibatkan terjadinya pengendapan dari ion kadmium sebagai senyawa hidroksid (Cd(OH) 2 ) [4].
70 75 80 85 2 4 6 8 10 E fi si e ns i P e ny e ra pa n (% )

## pH
Gambar 3 Pengaruh pH sampel terhadap efisensi penyerapan  logam  kadmium  pada  konsentrasi 43,8 mg/l

## Isoterm Adsorpsi
Terdapat  dua  jenis  isotermal  yang  umum yang  ditinjau  pada  penelitian  ini  yaitu  isotermal Langmuir  dan  Freundlich. Isoterm  Langmuir mengambarkan  ikatanyang  terjadi  pada  proses adsorpsi  adalah  ikatan  kimia,  sedangkan  pada isotherm  freundlich  mengambarkan  ikatan  yang terjadi  adalah  ikatan  fisika  [10].  Pada  Gambar  4 menunjukkan  grafik  hasil  perhitungan  secara
Langmuir  dan  freundlich.  Dari  grafik  didapat nilai  koefisien  determinasi  (R 2 )  dari  persamaan isotherm  Freundlich  sebesar  0,98,  sedangkan isotherm Langmuir adalah 0,67. Ini
menunjukkan  ikatan  yang  terjadi  pada  proses adsorpsi  Cd  oleh  nano  zeolit  tanpa  aktivasi didominasi  oleh  ikatan  fisika  karena  nilai determinasi  (R 2 )  isotherm  freundlich  lebih  besar dengan nilai K f adalah 0,082.
y = 0,6116x + 16,111 R² = 0,6741 0 5 10 15 20 25 30 35 0 5 10 15 20 25 C e /q e Ce (a) (b)
Gambar 4. Isotermal adsorbsi nanozeolit alam Aceh,  a  :  isotermal  Langmuir;  b  :  isotermal Freunlich

## Kinetika Adsorpsi
Parameter  kinetika  reaksi  untuk  adsorbsi  logam Cd menggunakan zeolit alam Aceh ditabulasikan pada Tabel 2.
Parameter kinetika reaksi qe K 1 R 2 Orde satu semu 0,0119 9,6726 x 10 -2 0,616 Orde satu semu 0,5379 1,5312 0,997
Dari Tabel 1 memberi penjelasan tentang tingkat akurasi  sebaran  data  hubungan  antara  waktu kontak  dengan kapasitas  adsorpsi.  Harga koefisien  determinasi  pada  kinetika  order  satu
y = 0.7198x - 1.0262 R² = 0.9866 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0 0.5 1 1.5 C e /q e Ce
semu  yaitu  0,616  dan  kinetika  order  dua  semu adalah  0,997.  Sebaran  data  order  satu  semu memiliki  akurasi  lebih  kecil  dibandingkan  harga order dua  s emu.  Fenomena  adsorpsi  logam kadmium  oleh  zeolit  alam  Banda  Aceh  terjadi menurut order dua semu .

## Kesimpulan
Nano  zeolite  alam  berpotensi  digunakan  sebagai adsorben  untuk  menyerap  logam  Cd.  Waktu kontak,  dosis  adsorben,  pH  sampel  logam mempengaruhi  efisiensi  penyerapan  logam  Cd oleh  nanozeolite  alam  Aceh.  Waktu  kontak optimum  adalah  40  menit,  dosis  adsorben sebanyak  2  g  dalam  250  ml  sampel,  pH  sampel adalah  netral.  Isotermal  dan  kinetika  adsorbsi dari nano zeolit alam pada penyerapan logam Cd dalam  larutan  sampel  mengikuti  isotermal Freunlich dan orde dua semu.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terimakasih kepada Direktorat  Penelitian  dan  Pengabdian  kepada Masyarakat  Kementrian  Riset,  Teknologi  dan Pendidikan  Tinggi  melalui  Hibah  penelitian Fundamental

## Daftar Pustaka
[1]    A.  A.  Baba.,  F.  A.    Adekola,    Solvent extraction  of  Pb(II)  and  Zn(II)  from  a Nigerian  galena  ore  leach  liquor  by tributylphosphate and bis(2,4,4- trimethylpentyl)phosphinic acid,  Journal of
King Saud University  - Science ,25, (2013) 297-305
[2]  Alimohammadi,  N.,Shadizadeh,  S.  R., Kazeminezhad,  I,  (2013),  Removal  of cadmium  from  drilling  fluid  using  nano- adsorbent, Fuel,111, (2013)505-509.
[3]    A.Heidari,  Younesi,  Mehraban,  Heikkinen, Selective Adsorption Of Pb(II), Cd(II), And Ni(II)  Ions  From  Aqueous  Solution  Using Chitosan–MAANanoparticles,  I nternational Journal  of Biological Macromolecules .,  61 (2013)  251-263.
[4]    A.  Sari,  and  M.  Tuzen,  Cd(II)  Adsorption From  Aqueous  Solution  By  Raw  And Modified  Kaolinite, Applied  Clay  Science , 88–89 (2014) 63-72.
[5]    Coelho, G. F., Gonçalves Jr, A. C., Tarley, C.  R.  T.,  Casarin,  J.,  Nacke,  H., Francziskowski,  M.  A,  Removal  of  metal ions Cd (II), Pb (II), and Cr (III) from water by  the  cashew  nut  shell  Anacardium occidentale  L,  Ecological  Engineering,  73,
(2014) 514-525.
[6]  D.  Ozdes,  C.  Duran,H.  B.  Senturk, Adsorptive  removal  of  Cd(II)  and  Pb(II) ions  from  aqueous  solutions  by  using
Turkish illitic clay, Journal of Environmental  Management, 92,  (2011). 3082-3090.
[7]    E.  Carasek,  J.  Wick  Tonjes,  M.  Scharf,      A new method of microvolume back- extraction  procedure  for  enrichment  of  Pb and  Cd  and  determination  by  flame  atomic absorption spectrometry, Talanta,56, (2002) 185-191.
[8]    F.  M.  Pang,    P.  Kumar,    T.  T.Teng,  A.  K., Mohd  Omar,  K.  L.  Wasewar,  Removal  of lead,  zinc  and  iron  by  coagulation– flocculation." Journal  of  the  Taiwan Institute of Chemical Engineers , 42, (2011), 809-815.
[9]   G.R. Jamshidi,  W.J. Lau,  T. Matsuura, E. Halakoo,  A.  F.  Ismail,  Adsorptive  removal of  Pb(II)  from  aqueous  solution  by  novel PES/HMO  ultrafiltration  mixed  matrix membrane,Separation and Purification
Technology, 120 (2013) 59-68.
[10]  H.  Murni.  S.  Eko  S, Prosiding  Seminar Nasional Sains dan Teknologi Nuklir , Batan Bandung, 2009.
[11] I. Syauqiah, A.K. Mayang, Analisis Variasi Waktu  Dan  Kecepatan  Pengaduk  Pada Proses  Adsorpsi  Limbah  Logam  Berat Dengan  Arang  Aktif, Info  Teknik ,  Staf Pengajar Fakultas Teknik Unlam
Banjarmasin.12, (2011),No.1.
[12]  J.  Anwar,    U.  Shafique,  Z.  Waheed,  M. Salman,  A.  Dar,  A.  Shafique,  Removal  of Pb(II) and Cd(II) from  water by adsorption on peels of banana,Bioresource Technology 101, (2010) 1752-1755.
[13] L. Zheng, Dang, X. Zhu, Yi, Zhang and Liu, Removal  Of  Kadmium(II)  From  Aqueous Solution By Corn Stalk Graft Copolymers." Bioresource  Technology ,  101  (2010)  5820- 5826.
[14]  M.q.  Jiang,  X.y.  Jin,  X.Q.Lu,  Z.l.,  Chen, Adsorption  of  Pb(II),  Cd(II),  Ni(II)  and Cu(II)  onto  natural  kaolinite  clay.252, Desalination, 252,(2010), 33-39.
[15]  Peraturan  Pemerintah  No.  82  Tahun  2001 tangal 14 Desember 2001, Tentang Pengelolaan  Kualitas  Air  Baku  Dan Pengendalian Pencemaran Air, Jakarta.
[16] Q. Tang, X. Tang, M. Hu, Z. Li, Y.Chen, P. Lau,  Removal  Of  Cd(II)  From  Aqueous Solution  With  Activated  Firmiana  Simplex Leaf:  Behaviors  And  Affecting  Factors, Journal  of  Hazardous  Materials ,  179 (2010) 95–103.
[17]  Suprihatin,  (2010),  “Penyisihan  Logam Berat  Dari  Limbah  Cair  Laboratorium Dengan Metode  Presipitasi Dan Adsorpsi”,
Departemen  Teknologi  Industri  Pertanian,
Fakultas  Teknologi  Pertanian,  Institut Pertanian  Bogor, Makara,  Sains,  14 (2010). No. 1.
[18]    T.  K.  Naiya,  A.  K.  Bhattacharya,  Das,  S. K.,  Adsorption  of  Cd(II)  and  Pb(II)  from aqueous  solutions  on  activated  alumina, Journal  of  Colloid  and  Interface  Science ,
333, (2009)14-26.
[19]  T.  Motsi,  Rowson  and  Simmons,  "Kinetic Studies  Of  The  Removal  Of  Heavy  Metals From  Acid  Mine  Drainage  By  Natural Zeolit,  International  Journal  of  Mineral Processing, 101, (2011) 42-49.
[20] Y.C. Sharma, dan V. Srivastava, Adsorption Of  Cadmium  (II)  From  Aqueous  Solution By  An  Indigenous  Clay  Mineral, Indian
Journal  Of  Chemica l Technology ,  13
(2006) 218-221.
[21]  Z.  Abdeen,  S.  G.  Mohammad,  M.  S. Mahmoud,  Adsorption  of  Mn  (II)  ion  on polyvinylalcohol  /  chitosan  dry  blending from  aqueous  solution,  Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management,  3, (2015) 1-9.